## PENGARUH PENAMBAHAN ABU SISA PEMBAKARAN BATU BATA DAN SILIKA FUME TERHADAP KUAT TEKAN BETON PADA MUTU FC 33,2 MPA
Masri A Rivai 1,* , Jonizar 2,* Rajib Diastara 3,*
1,2,3) Program Studi Teknik Sipil Universitas Muhammadiyah Palembang

## Abstract
This research is a concrete research that uses a mixture of Ash Combustion Remaining Bricks and Silica Fume in a cement mixture. This study was aimed to determine the effect of the addition of brick combustion ash and silica fume as cement additives on the compressive strength of concrete.
This study used an experimental method with a total of 20 test specimen is the specimen. The test object consisted of normal concrete without additives as a comparison with a mixture of 4% Bricks Burning Ash and 1%, 2%, and 3% Silica Fume as cement additives. Each of the variations of the concrete mixture consists of 5 test objects. The test object is in the form of a cube with a size of 15 cm x 15 cm x 15 cm. Planned concrete quality is the K-400 or Fc’ 33.2 Mpa and compressive strength test performed at 28 days.
From the results of the research conducted, the compressive strength test value of concrete obtained from a mixture of 4% Bricks Burning Ash + 3% Silica Fume is 391.2 Kg/Cm 2 . It can be concluded that from the addition of Silica Fume to 4% Ash of the Burning Bricks, it decreased from normal concrete.
Key Words : Compressive Strength, Ash from Burning Bricks, Silica Fume

## I. PENDAHULUAN

## 1.1. Latar Belakang
Memanfaatkan limbah dari proses pembakaran  batu  bata  yaitu  abu  sisa pembakaran  batu  bata  untuk  digunakan kembali  sebagai  bahan  campuran  beton.  Hal tersebut dilakukan karena abu sisa pembakaran batu  bata  memiliki  kandungan  silika  (SiO2) yang termasuk sebagai salah satu syarat untuk campuran beton. Sampel abu sisa pembakaran batu  bata  diambil  disalah  satu  bangsal pembuatan  batu  bata  yang  ada  dikecamatan Ujan  Mas,  Kabupaten  Muara  Enim.  Proses pembuatan  batu  bata  dilakukan  seminggu sekali  dan  abu  yang  terkumpul  dari  proses tersebut terdapat sebanyak ±250 Kg/m³.

## 1.2. Maksud dan Tujuan
Maksud dari penelitian ini adalah memanfaatkan  abu  sisa  pembakaran  batu  bata yang dimana saat ini jarang atau bahkan belum
pernah dimanfaatkan untuk pengolahan kembali dan Silika fume sebagai bahan tambah campuran pembuatan beton.
Tujuan  dari  penelitian  ini  yaitu  untuk mengetahui  pengaruh  penambahan  abu  sisa pembakaran  batu  bata  dan  Silika  fume  pada campuran pembuatan beton.Pendahuluan berisikan  latar  belakang,  tinjauan  pustaka, perumusan  masalah,  tujuan  penelitian  dan lingkup penelitian.

## 1.3. Batasan Masalah
Pada  penelitian  ini  penulis  membatasai masalah sebagai berikut:
1. Bahan tambah yang digunakan sebagai bahan  campuran  pada  pembuatan beton  adalah  Abu  sisa  pembakaran batu bata dan Silika fume,
2. Pengujian  kuat  tekan  beton  yang dilakukan  pada  beton  normal  K-  400 atau  Fc’  33,2  Mpa  dan  beton  normal yang  telah  divariasikan  menggunakan bahan  tambah  campuran,  yaitu:  Abu
sisa pembakaran batu bata 4% + Silika Fume  1%,  Abu  sisa  pembakaran  batu bata  4%  +  Silika  Fume  2%,  dan  Abu sisa pembakaran batu bata 4% + Silika Fume 3%,
3. Benda  uji  dibuat  dalam  cetakan berbentuk  kubus  15  cm  x  15  cm  x 15 cm, dan berjumlah 20 buah,
4. Umur  untuk  pengujian  kuat  tekan beton dilakukan pada 28 hari.

## II. TINJAUAN PUSTAKA
DAN

## LANDASAN TEORI
A. Tinjauan Pustaka

## 2.1. Penelitian Terdahulu
Nashinta  Dewi  (112015127),  Fakultas Teknik  Sipil  Universitas  Muhammadiyah Palembang  (2019)  telah  melakukan  penelitan tentang  campuran  beton  dengan  penambahan Abu  Sisa  Pembakaran  Batu  Bata  sebagai penambah campuran semen dengan persentase campuran bahan tambah sebesar 4%, 5%, 6%, 7%, dan 8%. Dari hasil penelitian ini, terdapat penurunan  nilai  kuat  tekan  beton  dari  beton normal  pada  persentase  4%  dengan  nilai  kuat tekan  beton  sebesar  419,12  Kg/Cm2  (Tabel 2.1)  .  Dapat  disimpulkan  bahwa  campuran beton  hanya  dengan  menggunakan  Abu  Sisa Pembakaran  Batu  Bata  4%  mengalami penurunan dari beton normal,
Tabel 2.1 Hasil Persentase Kuat Tekan Beton Rata- rata Penelitian Sebelumnya
No Variasi Campuran Kuat Tekan
Beton Rata- rata (Kg/Cm 2 ) Persentase (%) Penurunan Umur (Hari) 28 1 Beton Normal 432 0 2 Beton Normal + Abu Sisa Pembakaran Batu Bata 4% 419,12 2,98 3 Beton Normal + Abu Sisa Pembakaran Batu Bata 5% 407,9 5,58 4 Beton Normal + Abu Sisa Pembakaran Batu Bata 6% 395,7 8,40 5 Beton Normal + Abu Sisa Pembakaran Batu Bata 7% 379,3 12,20 6 Beton Normal + Abu Sisa Pembakaran Batu Bata 8% 365,3 15,44
Dari penelitian tersebut,  diperoleh hasil uji kuat  tekan  beton  rata-rata  yang  menurun  dari beton normal pada awal persentase penambahan  4%,  yaitu  sebesar  419,12  kg/cm² dan  dari  hasil  penelitian  tersebut  dapat
disimpulkan  bahwa  campuran  beton  dengan hanya menggunakan abu sisa pembakaran batu bata mengalami penurunan dari beton normal.
Maka  dari  hal  tersebut,  peneliti  tertarik untuk  melanjutkan  penelitian  tersebut  yang dimana  menggunakan  abu  sisa  pembakaran batu  bata  yang  merupakan  limbah  dari  hasil pembuatan  batu  bata  serta  menambah  Silika Fume  sebagai  bahan  tambah  campuran  untuk pengujian  kuat  tekan  beton.  Maka  dari  itu, peneliti  ingin  melanjutkan  penelitian  dengan judul  “Pengaruh  Penambahan  Abu  Sisa Pembakaran  Batu  Bata  dan  Silika  Fume Terhadap  Kuat  Tekan  Beton  Pada  Mutu  Fc’ 33,2 Mpa”.

## B. Landasan Teori

## 2.2. Beton
Beton adalah suatu campuran yang terdiri dari  pasir,  kerikil,  batu  pecah  atau  agregat- agregat  lain  yang  dicampur  jadi  satu  dengan suatu  pasta  yang  terbuat  dari  semen  dan  air. Campuran  ini  kemudian  akan  membentuk suatu massa mirip batuan. Terkadang satu atau lebih bahan ditif ditambahkan untuk menghasilkan  beton  dengan  karakteristik tertentu,  agar  memudahkan  dalam  pengerjaan (workability), durabilitas serta waktu pengerasan. (Mc. Cormac, 2004)
Secara  sederhana  beton  dibentuk  oleh pengerasan  campuran  antara  semen,  air, agregat  halus  (pasir),  dan  agregat  kasar  (batu pecah  kerikil).  Kadang-kadang  ditambahkan campuran  bahan  lain  (admixture)  untuk memperbaiki  kualitas  beton  (Asroni,  2010). Beton  diperoleh  dengan  cara  mencampurkan semen,  air,  agregat  dengan  atau  tanpa  bahan tambah  tertentu.  Material  pembentuk  beton tersebut  dicampur  merata  dengan  komposisi tertentu  menghasilkan  suatu  campuran  yang plastis  sehingga  dapat  dituang  dalam  cetakan untuk dibentuk sesuai dengan keinginan.
Perbandingan  campuran  bahan  susun disebutkan  secara  urut,  dimulai  dari  ukuran butir yang paling  kecil  (lembut) ke butir yang besar, yaitu: semen, pasir, dan kerikil. Jadi jika campuran beton menggunakan semen 1 : 2 : 3, berarti campuran adukan betonnya menggunakan semen 1 bagian, pasir 2 bagian, dan kerikil 3 bagian.
2.3. Abu Sisa Pembakaran Batu Bata
Abu sisa pembakaran batu bata merupakan material sisa dari pembakaran yang mengandung  senyawa  silika-  alumina  aktif yang dapat bereaksi dengan kalsium hidroksida pada  suhu  dan  adanya  air  pada  kadar  tertentu dapat  membentuk  senyawa  stabil  yang mempunyai sifat mengikat.

## 2.4. Silika Fume
Menurut ASTM C.1240-95 “specification for  silica  Fume  for  Use  in  Hydraulic  Cement concrete  and  Mortar”  ,  silica  fume  adalah material pozzolan yang halus, dimana komposisi silica lebih banyak yang dihasilkan dari tanur tinggi atau sisa produksi silikon atau alloy  besi  silikon  (dikenal  dengan  gabungan antara microsilika dengan silica fume).
Penggunaan  silica  fume  dalam  campuran beton dimaksudkan untuk menghasilkan, beton dengan  kekuatan  tekan  yang  tinggi.  Misalnya untuk  kolom  struktur,  dinding  geser,  pre-cast atau beton pra  tegang dan beberapa keperluan lainnya.  Kriteria  beton  berkekuatan  tinggi sekitar  50  –  70  Mpa  pada  umur  28  hari. Penggunaan silica fume berkisar 0-30%, untuk memperbaiki karateristik kekuatan dan keawetan  beton  dengan  factor  air  semen sebesar  0.34  dab  0.28  dengan  atau  tanpa superplastisizer  dan  nilai  slump  50  mm (Yogendran, et al, 1987).

## 2.5. Kuat Tekan Beton
Kuat  tekan  beton  adalah  besarnya  beban per  satuan  luas,  yang  menyebabkan  benda  uji beton hancur bila dibebani dengan gaya tekan tertentu,  yang  dihasilkan  oleh  mesin  tekan (Depkimpraswil, 2002). Dalam SK SNI M - 14 -1989  -  E  dijelas-kan  pengertian  kuat  tekan beton  yakni  besarnya  beban  per  satuan  luas yang  me-nyebabkan  benda  uji  beton  hancur bila  dibebani  gaya  tekan  tertentu,  yang dihasilkan oleh mesin tekan.
Kekuatan  tekan  beton  ditentukan  oleh pengaturan  dari  perbandingan  semen,  agregat kasar, agregat halus, dan air. Perbandingan air
terhadap semen merupakan faktor utama dalam penentuan  kekuatan  beton.  Semakin  rendah perbandingan  air  semen,  semakin  tinggi kekuatan  tekan.  Suatu  jumlah  tertentu  air diperlukan untuk memberikan aksi kimiawi di dalam  proses  pengerasan  beton,  kelebihan  air mening-katkan  kemampuan  pengerjaan  akan tetapi  mempengaruhi  kekuatan.  Suatu  ukuran dari  pengerjaan  beton  ini  diperoleh  dengan percobaan slump. (Samekto, 2001).

## 2.6. Rumus Perhitungan Kuat Tekan Beton
Setelah data diperoleh dari pengujian kuat tekan  beton  dari  masing-masing  benda  uji, maka data tersebut diolah dengan menggunakan  rumus-rumus  ketentuan  dari PBBI 1971 N.I. – 2 sebagai berikut:
1. Rumus kuat tekan beton benda uji.

## σbi  = P A
Keterangan : σbi  =  Kuat  tekan  beton  masing- masing benda uji (Kg/Cm 2 ) P   = Beban Maksimum (kg) A   = Luas Penampang (cm 2 )
2. Rumus kuat tekan beton rata-rata
σbm  = Ʃσbi N
Keterangan : σbm   =  kuat  tekan  beton  rata-rata
(kg/cm2)
σbi     = kuat tekan beton (kg/cm2) N     = jumlah benda uji.
3. Rumus deviasi standar
S = √Ʃ 1 𝑁 ( 𝜎𝑏𝑖− 𝜎𝑏𝑚 )² 𝑁−1
Keterangan : S        = devisiasi standar (kg/cm 2 ) σbm   =  kuat  tekan  beton  rata-rata (kg/cm 2 ) σbi     = kuat tekan beton (kg/cm 2 ) N = jumlah benda uji.
4. rumus kuat tekan beton karakteristik
σbk = σbm – 1,28 . S
Keterangan :
σbk   =  kuat  tekan  karakteristik
(kg/cm2)
σbm   =  kuat  tekan  beton  rata-rata (kg/cm2) 1,28   = konstanta
S        = deviasi standar.

## III. METODOLOGI PENELITIAN

## 3.1. Lokasi Penelitian
Penelitian  dilaksanakan  di  laboratorium beton  PT.  Graha  Tekindo  Utama  Palembang yang berada di Jl. Soekarno Hatta Palembang.

## 3.2. Alat Yang Di Gunakan
1. Saringan atau Ayakan
2. Timbangan Digital
3. Gelas Ukur atau Tabung Ukur
4. Oven
5. Alat Pengguncang
6. Specific Gravity
7. Alat Uji Slump
8. Cetakan
9. Mesin Pengaduk
10. Bak Perendam
11. Mesin Kuat Tekan Beton
3.3. Bahan Yang Di Gunakan
1. Semen ( Portland Cement )
2. Air
3. Agregat Halus dan Agregat Kasar
4. Abu Sisa Pembakaran Batu Bata
5. Silika Fume

## IV. HASIL PENGUJIAN DAN PEMBAHASAN
4.1 Hasil Pengujian
4.1.1. Hasil Pengujian Slump
Tabel 4.1 Hasil Uji Slump (cm) No Variasi Campuran Nilai Slump (cm) 1 Beton Normal 8 2 Beton Normal + A 4% + SF 1% 8 3 Beton Normal + A 4% + SF 2% 7 4 Beton Normal + A 4% + SF 3% 7 Sumber : Hasil pengujian.
Keterangan : A   =  Abu  Sisa  Pembakaran  Batu
Bata
SF  = Silika Fume

## Gambar 4.1 Grafik Nilai Slump
Dari  gambar  4.1  diatas,  maka  dapat disimpulkan  bahwa  semakin  besar  jumlah campuran  abu  sisa  pembakaran  batu  bata  dan silika fume yang dipakai, maka nilai slump atau kelecakan  beton  yang  didapat  mengalami penurunan.

## 4.1.2. Hasil Pengujian Kuat Tekan Beton
Tabel 4.3 Hasil Uji Kuat Tekan Beton Rata-rata
No Variasi Campuran Kuat Tekan Beton Rata-rata Umur (28 Hari) kg/cm 2 Mpa 1 Beton Normal 411,2 34,12 2 BN + A 4% + SF 1% 368,1 30,55 3 BN + A 4% + SF 2% 379,0 31,45 4 BN + A4% + SF 3% 391,2 32,46 Sumber : Hasil Pengujian
Gambar 4.2 Grafik Nilai Kuat Tekan Beton Rata-rata (Kg/cm 2 )
Dari  gambar  4.2  diatas  menunjukkan bahwa  nilai  kuat  tekan  beton  rata-rata  pada umur  28  hari  yang  terjadi  pada  beton  normal sebesar  411,2  kg/cm 2 .  Lalu  pada  variasi campuran beton normal + Abu Sisa Pembakaran Batu Bata 4% + Silika  Fume 1% nilai  kuat  tekan  beton  rata-rata  mengalami penurunan  dari  nilai  kuat  tekan  beton  normal, yaitu  sebesar  368,1  kg/cm 2 .  Kemudian  pada campuran beton normal + Abu Sisa Pembakaran Batu Bata 4% + Silika  Fume 2% nilai  kuat  tekan  beton  rata-ratanya  mengalami kenaikan  dari  campuran  sebelumnya  yaitu sebesar  379,8  kg/cm 2 ,  dan  pada  campuran beton  normal  +  Abu  Sisa  Pembakaran  Batu Bata  4  %  +  Silika  Fume  3%  nilai  kuat  tekan beton rata-ratanya kembali mengalami kenaikan  dari  campuran  sebelumnya  yaitu sebesar  391,2  kg/cm 2 .  Dari  hal  tersebut  dapat disimpulkan  bahwa  dengan  menambahkan Silika  Fume  pada  campuran  beton  abu  sisa pembakaran  batu  bata  pada  variasi  4% mengalami penurunan daripada nilai kuat tekan beton normal.
Tabel 4.3 Rekapitulasi Hasil Perhitungan Kuat Tekan Beton Karakteristik
No Variasi Campuran Standar Deviasi (S) Kuat Tekan Beton Karakteristik (Σσbk) kg/cm 2 Mpa 1 Beton Normal 5,92 403,6  33,49 2 BN + A 4% + SF 1% 4,69 362,1  30,05
3 BN + A 4% + SF 2% 5,87 371,5  30,83
4 BN + A4% + SF 3% 5,46 384,2  31,88
Sumber : Hasil Pengujian
Gambar 4.3 Grafik Nilai Kuat Tekan Beton
Karakteristik (Kg/cm 2 )

## 4.1.3. Presentase Kekuatan Beton

## Tabel 4.4 Hasil Persentase Kuat Tekan Beton Rata-rata
No  Variasi Campuran Kuat Tekan Beton Rata- rata Persentase (%) Kg/Cm 2 Mpa 1 Beton Normal 411,2  40,33 0 2 BN + A 4% + SF 1%  364,9  36,11 -10,47 3 BN + A 4% + SF 2%  379,0  37,17 -7,83
4 BN + A 4% + SF 3%  391,2  38,37 -4,85

## Sumber : Hasil Pengujian
Gambar 4.4 Grafik Nilai Persentase Kuat Tekan Beton Rata-rata
Tabel 4.5 Hasil Persentase Kuat Tekan Beton Karakteristik No Variasi Campuran Kuat Tekan Beton Karakteristik Persentase (%) Kg/Cm 2 Mpa 1 Beton Normal 403,6  33,49 0 2 BN + A 4% + SF 1% 362,1  30,05 -10,3 3 BN + A 4% + SF 2% 371.5  30,83 -8 4 BN + A 4% + SF 3% 384,2  31,88 -4,8 Sumber : Hasil Pengujian

## Sumber : Hasil Pengujian

## Gambar 4.5 Grafik Nilai Persentase Kuat Tekan Beton Rata-rata
Nilai  kuat  tekan  karakteristik  optimum berada  pada  kuat  tekan  beton  normal  dengan nilai  kuat  tekan  beton  karakteristik  sebesar 403,6  Kg/Cm 2 dan  nilai  kuat  tekan  beton karakteristik  terendah  terdapat  pada  variasi campuran beton normal + abu sisa pembakaran batu  bata  4%  +  silika  fume  1%  dengan  nilai kuat  tekan  beton  karakteristik  sebesar  362,1 Kg/Cm 2 . Beton  normal  sendiri  memiliki  mutu pelaksanaan  lebih  baik  dibandingkan  dengan beton  campuran  lainnya,  sehingga  beton tersebut  sesuai  dengan  mutu  beton  yang diinginkan dengan kuat tekan beton karakteristik 403,6 Kg/Cm 2 .

## 4.2 PEMBAHASAN
Setelah  dilakukannya  pengolahan  data yang  didapat  dari  pengujian  kuat  tekan  beton, dapat  dilihat  pada  gambar  4.4  yang  dimana
digunakan  beton  normal  sebagai  patokan campuran  dengan  nilai  411,2  Kg/Cm2  atau 34,12  Mpa.  Kemudian  pada  variasi  campuran beton normal + abu sisa pembakaran batu bata 4%  +  silika  fume  1%  menurun  dari  beton normal, yaitu sebesar 10,47% dengan nilai kuat tekan  beton  rata-rata  sebesar  364,9  Kg/Cm2 atau  30,55  Mpa.  Lalu,  pada  variasi  campuran beton normal + abu sisa pembakaran batu bata 4%  +  silika  fume  2%  mengalami  penurunan dari  beton  normal  sebesar  7,83% dengan  nilai kuat  tekan  beton  rata-rata  sebesar  379,0 Kg/Cm2  atau  31,45  Mpa.  Dan  pada  variasi campuran beton normal + abu sisa pembakaran batu  bata  4%  +  silika  fume  3%  mengalami penurunan  dari  beton  normal  sebesar  4,85% dan  memiliki  nilai  kuat  tekan  beton  rata-rata sebesar 391,2 Kg/Cm2 atau 32,46 Mpa.

## V. KESIMPULAN DAN SARAN

## 5.1 Kesimpulan
Dari  pengujian  yang  telah  dilakukan dalam penelitian ini yang berjudul Penambahan Abu  Sisa  Pembakaran  Batu  Bata  dan  Silika Fume  Terhadap  Kuat  Tekan  Beton  Fc’  33,2 Mpa dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:
1. Pada  pengujian  kuat  tekan  beton,  pada campuran  abu  sisa  pembakaran  batu  bata 4%  dan  silika  fume  1%,  2%,  dan  3% mengalami penurunan nilai kuat tekan beton dari beton normal.
2. Penambahan  silika  fume  1%,  2%,  dan  3% terhadap  campuran  abu  sisa  pembakaran batu  bata  4%  tidak  mengalami  pengaruh untuk  nilai  kuat  tekan  beton,  serta  tidak layak  untuk  digunakan  sebagai  bahan campuran beton.

## 5.2 Saran
Setelah  dilakukan  penelitian  dan  menarik kesimpulan dari penelitian Pengaruh
Penambahan  Abu  Sisa  Pembakaran  Batu  Bata dan  Silika  Fume  Terhadap  Kuat  Tekan  Beton Fc’  33,2  Mpa,  berikut  beberapa  saran  yang ditujukan  untuk  pembaca  dan  penelitian selanjutnya:
1. Tidak disarankan untuk melanjutkan
penggunaan  Abu  Sisa  Pembakaran  Batu Bata  sebagai  bahan  tambah  campuran beton.
2. Jika  bahan  tambah  menggunakan  bahan tambah  zat  kimia  Silika  Fume,  gunakan persentase yang lebih tinggi dari penelitian sebelumnya, yaitu diatas persentase 3%.

## REFERENSI
BSN, 1989. SNI S-04-1989 Spesifikasi Bahan Bangunan Bagian A, Bahan Bukan Logam. Badan
Standardisasi Nasional, Jakarta.
BSN. 1991. SNI. SK SNI S-04-1989-F, Spesifikasi bahan Bangunan  Bagian  A,  Bahan  Bangunan  Bukan
Logam. Badan Standardisasi Nasional. Jakarta.
BSN,  2002.  SNI  03-2847-2002  Tata  Cara  Perhitungan
Struktur  Beton  Untuk  Bangunan  Gedung.  Badan Standardisasi Nasional, Jakarta.
Dewi,  Nashinta  (2019).  Analisa  Pengaruh  Kuat  Tekan
Beton  Menggunakan  Abu  Sisa  Pembakaran  Batu Bata.  Universitas  Muhammadiyah  Palembang. Palembang.
DPU. 1971. Peraturan Beton Bertulang Indonesia, N.1-2
1971, Direktorat Penyelidikan Masalah Bangunan. DPU, Bandung
DPU. 2002. Tata Cara Mengevaluasi Hasil Uji Kekuatan
Beton.  SNI  03-6815-2002.  Badan  Standardisasi
Nasional. Jakarta.
Mulyono, T. 2004. Teknologi Beton . Andi. Yogyakarta.
Murdock,  L.J.,  Brock,  L.M.,  Hendarko,  S.  1979,  1999. Bahan dan Praktek Beton. Erlangga. Jakarta
Samekto,  Wuryati.  2001. Teknologi  Beton .  Kanisius. Yogyakarta.
Tjokodimulyo,  K.  1996. Teknologi  Beton .  Nafiri. Yogyakarta.
Tjokodimulyo,  K.  2007. Teknologi  Beton .  Universitas Gajah Mada. Yogyakarta.